1670 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



s'élève. La courbe 



(') L:',,[SbPt].-:=/(0 



est très régulière. 



Le pouvoir thermoélectrique : 



df{t) 



P,[SbFl]=: 



dt 



qui croît d'abord linéairement avec la température jusqu'à Sao", diminue 

 ensuite et devient constant un peu au-dessus de la température de fusion 

 de l'antimoine (632°). On n'observe aucune discontinuité dans la courbe (i) 

 au point correspondant à la fusion de l'antimoine. La force éleclromotrice 

 thermo-électrique à cette tem pérature est de 0,0297 volt. Le pouvoir thermo- 

 électrique maximum pour 35o° a pour valeur o,oooo52. Le pouvoir 

 thermo-électrique constant de l'antimoine liquide est 0,000021. Les 

 expériences n'ont pu être continuées au delà de 75o°, car vers cette 

 température le platine s'allie brusquement à l'antimoine et la soudui'e est 

 détruite. 



Les alliages qui renferment moins de i"* de sélénium pour r'"d'anlimoine 

 donnent des résultats analogues; pour toutes les températures inférieures 

 au point de fusion, les courbes E=/(/) sont pratiquement superposées. 

 Les portions de ces courbes qui correspondent à l'état liquide sont des 

 droites parallèles de coefficient angulaire 0,000021. 



Ces 'résultats s'expliquent, puisque, comme nous l'avons montré, les 

 mélanges considérés sont formés de deux phases ayant à peu près la même 

 densité, l'une de ces phases étant très riche en antimoine. 



Pour les mixtes plus riches en sélénium, les deux phases font place à une 

 seule; les courbes E =y(<) n'ont plus même allure. La force électromotricc 

 thermo-électrique passe par une valeur maxima pour une température 

 voisine du point de solidification finissante. 



Le pouvoir thermo-électrique de ces mixtes à l'état liquide est négatif; 

 il commence par croître en valeur absolue quand la température croît, 

 demeure constant, puis décroît. La valeur absolue maxima augmente rapi- 

 dement quand la teneur en sélénium augmente. Ainsi : 



Avec le mélange de Sb -1- Se le pouvoir maximum esl 0,0000875 

 » /43Sb + 57Se » 0,0001700 



» /jiSb + SgSe » 0,0002400 



Avec le mélange /[i^b-l-SQSe qui se rapproche le plus du composé 

 Sb'Se'' la force électromotrice thermo-électrique s'annule vers 710°. 



